## PENENTUAN KAPASITAS ADSORPSI SELULOSA TERHADAP RHODAMIN B DALAM SISTEM DINAMIS
Asnawati Asnawati *, Resty Rukmi Kharismaningrum , Novita Andarini

## Jurusan Kimia, FMIPA
Universitas Jember
* email: asnawati.fmipa@unej.ac.id
Received 6 Pebuari 2017 Accepted 3 Mei 2017

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kapasitas adsorpsi selulosa terhadap rhodamin B dengan  optimasi  massa  adsorben  dan  pH  larutan.  Kapasitas  adsorpsi  ditentukan  dengan sistem dinamis dengan kecepatan 0,08 mL/menit melalui kolom berdiameter internal 8 mm yang  mengandung selulosa. Kapasitas adsorpsi selulosa ditentukan dengan  menggunakan persamaan Thomas.  Kurva breakthrough digunakan untuk mengetahui keefektifan kolom dalam  mengadsorpsi.  Massa  adsorben  divariasi  sebesar  0,1;  0,2;  dan  0,3  gram  serta  pH larutan influen divariasi pada pH 5, 6 dan 7. Massa adsorben dan pH larutan influen dengan kapasitas  adsorpsi  paling  optimum  adalah  massa  0,3  gram  dan  pH  7.  Kapasitas  adsorpsi selulosa terhadap rhodamin B sebesar 5, 94 mg/g.
Kata kunci: Adsorpsi, rhodamine B, selulosa, sistem dinamis.

## Abstract
This  aim  of  this  research  is  to  determine  the  adsorption  capacity  of  the  cellulose  toward rhodamine  B  by  optimizing  the  amount  of  adsorbent  and  the  pH  of  the  solution.  The adsorption capacity of cellulose is determined in a dynamic method with a flow rate of 0.08 mL/minutes through a column (8 mm id) containing cellulose. Thomas equation is used to calculate  the  adsorption  capacity  of  cellulose.  The  effectiveness  of  column  adsorbent  is derived from breakthrough curve. The amount of adsorbent was set 0.1; 0.2 and 0.3 gram and pH of the solutions are 5, 6 and 7. The highest adsorption capacity is achieved with the mass of adsorbent of 0.3 gram and pH of solution of 7.  Adsorption capacity of cellulose toward rhodamine B is 5.94 mg/g.
Keywords: Adsorption, rhodamine B, cellulose, dynamic system

## Pendahuluan
Zat warna sintetik umumnya dibuat dari senyawa  azo  dan  turunannya  dari  gugus benzen.  Gugus  benzen  sangat  sulit didegradasi  dan  membutuhkan  waktu degradasi yang lama (Mamoto et al , 2013).
Metode  yang  paling  banyak  digunakan
untuk pengolahan limbah zat warna adalah adsorpsi  (Widjanarko et  al ,  2006).
Adsorben  yang  paling  banyak  digunakan saat ini adalah adsorben yang berasal dari bahan  alam.  Beberapa  adsorben  bahan alami  yang  digunakan  yaitu:  tongkol jagung  (Munawaroh,  2012),  kulit  ari
gandum  (Suwarsa,  1997),  dan  serat  daun nanas (Hastuti et al , 2012). Senyawa yang ada  dalam  bahan  alami  yang  berperan dalam  proses  adsorpsi  yaitu  selulosa, lignin, dan hemiselulosa. Penelitian secara spesifik untuk mengetahui kapasitas setiap senyawa pada bahan alami dalam mengadsorpsi zat warna belum ditemukan, sehingga  perlu  dilakukan  penelitian  agar diketahui secara spesifik  berapa kapasitas adsorpsi  dari  masing-masing  senyawa tersebut. Kapasitas adsorpsi setiap senyawa  yang  terdapat  pada  bahan-bahan alami    dipengaruhi  oleh  struktur  masing- masing  senyawa.  Adsorben  selulosa, lignin dan hemiselulosa memiliki monomer yang berbeda sehingga kemampuan  untuk  mengadsorpsi  zat warna  juga  berbeda.  Selulosa  merupakan salah  satu  senyawa  yang  terdapat  pada bahan alam dengan kandungan yang lebih banyak dibandingkan lignin dan hemiselulosa.  Menurut  (Cooney,  1998), selulosa  mempunyai  karakter  hidrofilik serta  mempunyai  gugus  alkohol  primer dan  sekunder  yang  keduanya  mampu mengadakan  reaksi  dengan  zat  warna reaktif.
Secara  umum  terdapat  banyak  faktor yang  mempengaruhi  adsorpsi  fisika  dan kimia  yaitu:  suhu,  sifat  pelarut,  area permukaan adsorben, struktur pori adsorben dan pH larutan (Hidayat, 2008). Kurniawan,  2010  menyatakan  bahwa terdapat  beberapa  parameter  khusus  yang mempengaruhi proses adsorpsi dari senyawa organik, tergantung dari beberapa karakteristik  senyawa  organik  tersebut, diantaranya:  massa  adsorben,  struktur molekul, dan pH larutan influen. Parameter adsorpsi mempengaruhi besarnya  kapasitas  suatu  adsorben  dalam menyerap  adsorbat.  Kapasitas  adsorpsi menyatakan  banyaknya  adsorbat  yang mampu  terakumulasi  pada  permukaan adsorben. Kapasitas adsorpsi yang
maksimum dapat diperoleh setelah dilakukan optimasi parameter yang
mempengaruhi adsorpsi (Kurniawan,
2010).
Metode adsorpsi yang umum digunakan  adalah  metode batch dan dinamis  (Hadiwidodo,  2008).  Metode batch untuk  adsoprsi  zat  warna  telah banyak  diteliti  yaitu:  adsorpsi z at  warna Congo Red dan Rhodamin B
menggunakan  serabut  kelapa  dan  ampas tebu  (Widjanarko et  al ,  2006)  serta penggunaan  kulit  pisang  dan  jeruk  untuk adsorpsi  zat  warna  sintetik  (Annadurai et al ,  2002),  penggunaan  limbah  industri kertas (Thakur and Kaur, 2017)
Penelitian menggunakan metode dinamis yaitu: adsorpsi 2,4-dichlorophenol menggunakan  biomassa Phanerochaete chrysosporium (Wu  &  Yu,  2008)  dan adsorpsi  pewarna  organik  (Gribhi et  al , 2011).  Kelebihan  metode  dinamis  adalah penggunaan aliran pada proses adsorpsinya. Sistem dinamis lebih menguntungkan karena proses ini mempunyai pendekatan yang lebih baik di lapangan  karena  sistem  operasinya  yang selalu  mengontakkan  larutan  dengan adsorben  sehingga  permukaan  adsorben dapat  menyerap  secara  optimal  sampai kondisi  jenuhnya.  Penelitian  kapasitas adsorpsi pada metode dinamis menggunakan pendekatan persamaan Thomas. Persamaan Thomas menggambarkan penentuan kapasitas adsorpsi  berdasarkan  konsentrasi  influen dan  efluen,  kecepatan  aliran  pada flow process, serta  volume  larutan  yang dilewatkan pada kolom adsorben (Thomas, 1944).  Berdasarkan  uraian  di  atas  maka dilakukan  penelitian  tentang  kapasitas adsorpsi  selulosa  terhadap  rhodamin  B dalam sistem dinamis dengan memvariasikan  beberapa  parameter  yang mempengaruhi  adsorpsi.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  kapasitas adsorpsi  selulosa  terhadap  Rhodamin  B dengan  optimasi  massa  adsorben  dan  pH larutan influen opitmum.

## Metode Penelitian
Alat dan Bahan
Bahan  kimia  yang  diperlukan  yaitu  : asam oksalat  99.5-102.5% (ACS), natrium hidroksida  99.996% (Merck),  asam asetat 99,7%  (Merck),  kalium  dihidrogen  fosfat ≥99.0%      Redi-Dri ™ ,  natrium  asetat anhydrous,  99.0%  (ACS),  rhodamin  B ≥95%  (Sigma-Aldrich)  dan  selulosa (Sigma-Aldrich)  dan  glasswol.  Peralatan yang digunakan untuk analisa yaitu set alat infus dengan diameter dalam selang 5 mm, kolom  kaca  (diameter  dalam  0,8  cm; diameter  luar  1  cm;  panjang  20  cm)  dan 752N  spectrophotometer  lab  equipment uv-vis new N, pH meter tipe EAI pH 2011 CE,  dan peralatan gelas
Prosedur Penelitian Preparasi Larutan rhodamine B. Larutan stock rhodamine B  100  ppm dibuat  dengan  melarutkan  100  mg rhodamin  B  dengan  akuades  sampai volume  larutan  1  L.  Pembuatan  buffer asetat  pH  5  dan  pH  6  dilakukan  dengan mencampurkan  larutan  CH 3 COOH  0,1  M dan larutan CH 3 COONa 0,1 M. Pembuatan buffer  fosfat  pH  7  dilakukan  dengan  cara mencampurkan  larutan  NaOH  0,1  M  dan larutan KH 2 PO 4 0,1 M. Larutan rhodamin B  10  ppm  dibuat  dengan  mengencerkan larutan  rhodamin  B  100  ppm  dengan menggunakan  larutan  buffer  pH  5,  pH  6 dan pH 7.

## Preparasi Kolom Kerja
Kolom kerja disiapkan dengan menimbang sebanyak 0,1 g; 0,2 g dan 0,3 g  selulosa  dimasukkan  ke  dalam  kolom kerja.  Kolom  kerja  dilapisi  dengan glasswol pada bagian dasar kolom dan atas adsorben.  Rancangan  set  desain  kolom kerja dapat dilihat pada gambar 1. Kolom kerja terdiri atas set alat infus dengan kran (pengatur laju alir) telah datur pada posisi tetap.  Kabel  infus  dihubungkan  dengan kolom kaca. Efluen yang keluar ditampung dengan menggunakan gelas beaker. Variasi  pH  influen  menggunakan  larutan buffer phospat dan buffer asetat pada pH 5, 6  dan  7.  Penentuan  kapasitas  adsorpsi menggunakan model pendekatan Thomas.
Kapasitas  adsorpsi  kolom  q o dapat ditentukan dari plot Veff vs ln[(Co/Ce)-1] pada laju alir tertentu. Nilai intersep grafik digunakan untuk menentukan nilai kapasitas adsorpsi sedangkan nilai gradient  digunakan  untuk  menentukan nilai  konstanta  Thomas  sesuai  dengan persamaan  linear  dengan  memasukkan semua nilai yang telah diketahui ke dalam persamaan tersebut.
Gambar 1 . Set desain kolom kerja
Penentuan parameter optimum dan kapasitas adsorpsinya
Analisis  proses  adsorpsi  dilakukan dengan  variasi  massa  diawali  dengan memasukkan  larutan  rhodamin  B 10 ppm dengan pH 7 ke dalam kantong  infus dan diatur  kecepatan  alir  0,08  mL/menit  yang mengalir  ke  dalam  kolom  yang  berisi selulosa dengan variasi massa 0,1 g; 0,2 g dan  0,3  g.  Analit  yang  keluar  ditampung setiap  50  mL  dan  diukur  adsorbansi dengan  spektrofotometer  uv-vis  dan dilakukan hingga kolom jenuh. Variasi pH analisis  dilakukan  dengan  melewatkan larutan rhodamin B pH 5, pH 6 dan pH 7 ke  dalam  kolom  yang  berisi  selulosa dengan massa optimum dengan kecepatan alir  sama  dan  dilakukan  perlakuan  yang sama  seperti  pada  optimasi  massa. Penentuan  kapasitas  optimum  dilakukan dengan  melewatkan  larutan  rhodamin  B dengan  pada    pH  dan  massa  optimum  ke
Glasswol Sellulosa Glasswol Larutan  influen Pengatur laju alir Larutan  efluen
dalam  kolom  berisi  selulosa  dengan kecepatan  alir  yang  sama  dan  dilakukan perlakuan  yang  sama  seperti  pada  tahap optimasi.
Analisis  data  yang  diperoleh  untuk mendapatkan  nilai  kapasitas  adsorpsi lignin  terhadap  rhodamin  B  dalam  sistem dinamis  menggunakan  persamaan  model
Thomas  (Persamaan  1).  Dengan  C o, konsentrasi influen (mg/L), Ce, konsentrasi efluen (mg/L), KTh, konstanta laju Thomas (mL/menit.mg), q o , kapasitas adsorpsi  (mg/g),  Q,  laju  alir  influen (mL/menit),  M,  massa  adsorben  (g),  V eff , volume efluen (L). (Nwabanne & Igbokwe, 2012)
ln 1 o o o eff e C KTh q M KTh C V C Q
Q             (1)

## Hasil dan Pembahasan

## Massa Adsorben
Penentuan  massa  adsorben    selulosa dengan  variasi   0,1  g;  0,2  g  dan  0,3  g. rhodamin  B  dialirkan  terus-menerus  ke dalam  kolom  hingga  adsorben  selulosa berada  pada  titik  jenuh.  Titik  jenuh memiliki arti bahwa adsorben sudah tidak mampu  menyerap  adsorbat  lagi.  Gambar 2(a) menunjukkan bahwa massa 0,3 gram adsorben  dapat  menyerap  rhodamin  B dengan kapasitas tertinggi  yaitu  sebanyak 400  mL.  Nilai  tersebut  menunjukkan semakin  banyak  massa  adsorben  semakin banyaknya  sisi aktif  yang dapat  mengikat adsorbat. Grafik pada gambar 2(b) menggambarkan
penjelasan kurva
breakthrough dimana break point ditunjukkan pada rasio Ce/Co   mendekati 5%. Rasio Ce/Co yang telah melebihi 5% menunjukkan bahwa proses adsorpsi telah terjadi  pada  kolom.  Berdasarkan  gambar 2(b) menunjukkan bahwa titik break point pada    massa  0,1  gram  sebesar  64  mL, massa 0,2 gram sebesar 32 mL, dan massa 0,3 gram sebesar 6  mL. Nilai exhaustion point pada  massa  adsorben  0,1  gram sebesar  256  mL,  pada  massa  0,2  gram sebesar  301  mL,  dan  massa  0,3  gram
sebesar  366  mL.  Kurva breakthrough menunjukkan  keadaan  analit  dalam  suatu kolom.
Gambar  2. (a)  Kurva  konsentrasi  vs volume  efluen,  (b)  kurva breakthrough variasi massa adsorben dan pH influen 7.
Gambar 3 . Pengukuran kapasitas adsorpsi dengan  persamaan  Thomas  pada  variasi massa dan pH influen 7
Gambar 3 digunakan untuk perhitungan persamaan Thomas dimana hasil kapasitas adsorpsi kolom selulosa dengan massa 0,1 gram  hingga  0,3  gram  berturut-turut sebesar   5,36  mg/g;  5,51  mg/g;  dan  5,72 mg/g. Penentuan massa optimum adsorben diperoleh dari nilai kapasitas adsorpsi yang paling  maksimum  pada  variasi  massa adsorben. Dengan demikian massa
(a)
(b)
optimum adalah 0,3 gram karena memiliki kapasitas adsorpsi maksimum.
Nilai  kapasitas  adsorpsi  paling  tinggi dihasilkan  dari  kolom  selulosa  dengan massa  0,3  gram  seperti  pada  Gambar  4 dimana  kolom  tersebut  dapat  menyerap 5,72 mg rhodamin B tiap 1 gram selulosa dengan  kecepatan  alir  0,08  mL/menit. Kapasitas  adsorpsi  tersebut  menunjukkan banyaknya  rhodamin  B  yang  mampu diadsorp  selulosa.  Kemampuan  adsorpsi ditentukan  oleh  struktur  suatu  adsorben dan  parameter  adsorpsi  lainnya.  Massa adsorben  yang  tinggi  memberi  peluang bagi  adsorbat  untuk  teradsorpsi  pada adsorben sehingga kapasitas adsorpsi juga meningkat. Penelitian
ini tidak menggunakan  variasi  massa  di  atas  0,3 gram  karena  kapasitas  kolom  yang digunakan  pada  penelitian  ini  hanya mampu  menganalisis  massa  adsorben maksimal 0,3 g.

## Penentuan pH Influen rhodamine B
Larutan rhodamine B  10  ppm  yang telah  dikondisikan  dengan  buffer  pH  5,  6 dan  7  masing-masing  dialirkan  ke  dalam kolom  dengan  massa  adsorben  0,3  gram dengan  kecepatan  alir  0,08  mL/menit. Kapasitas  adsorpsi  selulosa  maksimum pada variasi pH 5, 6, dan 7 merupakan pH adsorbat optimum. Kolom selulosa dengan variasi  pH  influen  dapat  menyerap Rhodamin  B  dengan  volume  pada  pH  5 hingga  7  berturut-turut  sebesar  300,  350, dan  400  mL.  Nilai  adsorbansi  tertinggi diperoleh  kolom  dengan  massa  selulosa 0,3  gram  pada  pH  7  karena  pada  kolom tersebut  dapat  menyerap  influen  dengan volume  tertinggi.  Nilai  volume  tertinggi ditunjukkan  pada  Gambar  5(a)  yang menggambarkan  bahwa  volume  influen tertinggi  yang  dapat  diserap  saat  pH larutan Rhodamin B sebesar 7.
Gambar  4. (a)  kurva  konsentrasi  vs volume  efluen,  (b)  kurva breakthrough variasi pH influen dan adsorben 0,3 g.
Kuva breakthrough (Gambar  4b)  pada optimasi pH yang dilakukan menunjukkan rasio  antara  konsentrasi  efluen  dengan konsentrasi influen. Rasio Ce/Co   digunakan  untuk  mengetahui volume  efektif  yang  dapat  diserap adsorben  dan  volume  maksimum  kolom untuk  menyerap  rhodamin  B.  Nilai break point pH 5, 6, dan 7 berturut-turut sebesar 38 mL, 60 mL, dan 7 mL. Nilai exhaustion point pada variasi pH 5, 6, dan 7 berturut- turut  sebesar  253  mL,  286  mL,  dan  382 mL.  Banyaknya  volume  rhodamin  yang diserap  kolom  pada break  point hingga exhaustion point menunjukkan
kemampuan  kolom  yang  semakin  baik. Kurva breakthrough yang memiliki kemampuan  menyerap  rhodamin  B  lebih banyak  sebelum   mencapai  titik  jenuh ditunjukkan pada kolom dengan massa 0,3 gram  dan  variasi  pH  larutan  influen sebesar 7.
(a)
(b)
Gambar  5. Grafik  pengukuran  kapasitas adsorpsi  melalui  persamaan  Thomas dengan variasi pH dan massa adsorben 0,3 g
Kapasitas adsorbsi pada kolom selulosa dihitung  melalui  persamaan  Thomas  dari hasil  plot  antara  volume  efluen  dengan persamaan ln[(Co/Ce)-1. Berdasarkan grafik  yang  diperoleh  pada  Gambar  6 didapatkan  persamaan  garis  linear  pada variasi  pH  5,  6,  dan  7.  Nilai  kapasitas adsorbsi  didapatkan  dari  besarnya  nilai intersep  dan  nilai  konstanta  Thomas diperoleh dari nilai gradient pada persamaan tersebut.
Nilai  kapasitas  adsorpsi  rhodamin  B oleh  selulosa  pada  variasi  pH  5,  6  dan  7 berturut-turut  sebesar  2,65  mg/g,  2,67 mg/g  dan  5,80  mg/g.  Berdasarkan  data (Gambar 5)  maka  nilai kapasitas adsorpsi tertinggi  saat  pH  influen  7.  Ketika  pH influen  asam  kemungkinan  ion  H + pada larutan  influen  akan  memutuskan  gugus OH  pada  selulosa.  Gugus  OH  pada selulosa yang berkurang akan menurunkan interaksi  hidrogen  antara  ion  rhodamin  B dengan selulosa sehingga kapasitas adsorpsi  selulosa  terhadap  rhodamin  B juga berkurang.

## Kapasitas adsorpsi optimum selulosa
Kapasitas adsorpsi optimum ditentukan setelah melakukan optimasi massa adsorben  dan  pH  larutan  influen.  Massa optimum  dari  adsorben  yang  digunakan sebesar 0,3 gram dan pH larutan influen 7. Volume  larutan  influen  yang  diserap selulosa  sampai  mengalami  titik  jenuh sebesar  400  mL  (gambar  6).  Berdasarkan
hasil  tersebut  maka  didapatkan  kurva breakthrough untuk  kapasitas  adsorpsi selulosa  optimum  seperti  pada  gambar  6
Nilai break  point pada  kolom  optimum sebesar  5  mL  sedangkan  nilai exhaustion point sebesar  370  mL.  Nilai  tersebut menunjukkan bahwa kolom selulosa  mampu bekerja mengikat 365 mL rhodamin  B  sebelum  kolom  tersebut mencapai titik jenuh.
Gambar  6. Kurva breakthrough dengan massa adsorben 0,3 g dan pH influen 7
Gambar 7. Pengukuran kapasitas adsorpsi dengan  persamaan  Thomas  pada  massa adsorben 0,3 g dan pH influen 7
Gambar  7  menunjukkan  plot  untuk menentukan  kapasitas  adsorpsi  selulosa dalam  menyerap  rhodamin  B dimana dari grafik linier tersebut didapatkan persamaan y = -11,154x +  1,914.
Berdasarkan  persamaan  tersebut  maka didapatkan nilai kapasitas adsorpsi Rhodamin  B  oleh  selulosa  sebesar  5,94 mg/g.  Artinya  setiap  1  gram  selulosa mampu  menyerap  5,94  mg  rhodamin  B dengan kecepatan alir 0,08 mL/menit.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat disimpulkan  bahwa  kapasitas  adsorpsi selulosa dalam  mengadsorpsi rhodamin B yaitu  sebesar  5,94  mg/g  dengan  massa selulosa  optimum  dalam  kolom  kaca (diameter dalam 0,8 cm) sebesar 0,3 gram dan pH optimum larutan influen Rhodamin B adalah 7.

## Ucapan terima kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada  Kepala  Laboratorium  Kimia Analitik Jurusan Kimia Fakultas Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam Universitas Jember yang telah memberikan  ruang  serta  sarana  dan prasarana  dalam  penelitian  ini.  Ucapan terima  kasih  juga  disampaikan  kepada pihak-pihak yang membantu penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Annadurai, Gurusamy. Juang, Ruey-Shin. Lee,  Duu-Jong.  2002,  Use  Of Cellulose-Based   Wastes For Adsorptionof  Dyes  From  Aqueous
Solutions ,  J.  Hazardous  Materials , 263–274
Cooney,  D.O.  1998,  Adsorption  Design For  Wastewater  Treatment,  USA: Lewis Publishers
Hadiwidodo,  M.  2008,  Penggunaan  Abu Sekam  Padi  sebagai  Adsorben  dalam
Pengolahan Air Limbah yang
Mengandung  Logam  Cu, Jurnal Teknik , 29, 55-63 Hastuti, Sri. Mawahib, Syarif.
Setyoningsih. 2012, Penggunaan Serat  Daun  Nanas  Sebagai  Adsorben Zat Warna Procion Red Mx 8b, Jurnal Kimia , Surakarta: Universitas Sebelas
Maret
Hidayat, P. 2008, Teknologi Pemanfataan Serat  Daun  Nanas  sebagai  Alternatif Bahan Baku Tekstil, Jurnal Kimia , 13,
31-35
Kurniawan. 2010 , The Use Of Rice Straw To  Eliminate  Waste  Color  Textile Industry Color Index Reactive Orange 84, Jurnal teknik sipil dan lingkungan Mamoto,  Lidya  Valda  &  Citraningtyas,
Fatimawali  Gayatri.  2013,  Analisis Rhodamin  B  Pada  Lipstik  Yang Beredar  Di  Pasar  Kota  Manado, Jurnal  Kimia  Farmasi ,  Manado: UNSRAT Manado
Munawaroh,
I. 2012, Pemanfaatan Bonggol  Jagung  Sebagai  Adsorben Rhodamin  B  Dan  Metanil  Yellow, Skripsi  kimia ,  Yogyakarta:  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nwabanne,  J.T.  and  Igbokwe,  P.K.  2012,
Adsorption  Performance  of  Packed Bed Column for the Removal of Lead (II) using Oil Palm Fibre, Int. J. App . Sci.Tech, 2, 106-115 Suwarsa, S. 1997, Penyerapan Zat Warna Tekstil  BR  Red  HE  7B  Oleh  Jerami Padi+), Jurnal Kimia . Bandung, ITB
Thakur,  A  and  Kaur,  H.  2017,   Response surface optimization of Rhodamine B dye  removal  using  paper  industry waste as adsorbent, Int J Ind Chem , Thomas, Henry. 1944, Heterogeneous Ion Exchange  in  Flowing  System, Int  J. Chem , 66: 1664-1666
Widjanarko,  Widiantoro  &  Soetaredjo. 2006,  Kinetika  Adsorben  Zat  Warna Congo  Red  dan  Rhodamin  B  dengan Menggunakan  Serabut  Kelapa  dan
Tebu, Jurnal Tehnik Kimia ,
Universitas  Katolik  Widya  Mandala Surabaya.
Wu, Juan. Yu, Han-Qing. 2008, Biosorption  Of  2,4-Dichlorophenol From Aqueous Solutions By
Immobilized
Phanerochaete
Chrysosporium  Biomass  In  A  Fixed- Bed  Column, J.  chem  Engineering ,
138, 128–135